M 536 — 
ment et un écrou puissiint de 0^090 de diamètre permet de serrer 
ces moitiés l’iine contre l’autre d’une façon inébj'anlable. 
Dans le trou C s’engage un petit piston qui reçoit l’action du 
levier DF de la manière suivante. La pièce de fonte BE est cou¬ 
verte d’une cloche en bronze D, munie d’une boîte de bourrage 
par laquelle passe un piston eu acier E de o™o6o de diamètre, 
sur lequel vient s’appuyer le levier DF (fig. i). Ce piston trans¬ 
met la pression au petit piston C, qui comprime à son tour la 
substance qui se trouve en L. 
La tige L pouvant être chargée de 1000 kg., Spring calcule 
que la pression maximum que l’on pourra réaliser à l’aide de 
son appareil est de 25.520 atmosphères. 
Toutefois Spring n’a jamais dépassé 10.000 atmosphères, 
parce que sous cette pression déjà, le piston en acier C subit 
un écrasement permanent qui nécessite son remplacement après 
chaque opération. 
K É s U j/r A T s O r, t nus. 
Le soufre prismatique transparent fraichement préparé, sou¬ 
mis à la pression de 5 ooo atmosphères, à la température de i 3 ^, 
se moule en un bloc opaque beaucoup plus dur que ceux que l’on 
obtient par fusion. L’examen microscopique de la cassure et le 
point de fusion montrent que l’on a affaire à du soufre octa¬ 
édrique. 
Le soufre plastique, fraîchement préparé, supporte sans 
modification immédiate une pression de 3 ooo atmosphères, mais 
une j)ression de 6000 atmosphères le change en quelques instants 
en soufre octaédrique. Le changement commence à s’effectuer 
sous la pression de 5 ooo atmosphères : la surface du bloc se 
recouvre d’une croûte cassante de soufre octaédrique, l’intérieur 
restant plastique. 
L’arsenic amorphe, de densité 4 * 7 ^’ transforme dans les 
mêmes condîtions, dans la variété cristalline plus dense. 
La poudre de Bismuth comprimée à 6.000 atmosphères donne 
une cassure cristalline. La i)oudre de zinc com])rimée et à une 
température de i 3 o°, se prend en masse cristalline. 
La sulfure de plomb PbS précipité et comprimé donne une 
niasse clivable en cubes. L’iodure mercurique précipité a égale¬ 
ment cristallisé à 4000 atmosphères. On constate que la structure 
